über die heleroinorplicn Zustände der kohlensauren Kalkerde. 11 



3. Fasriger Aragonit von Sterzing in T^rol; Ubersinterung 

 von grünem Glimmerschiefer ; er ist kurz- aber breitfasrig, fast strahlig, von 

 rauher Oberfläche, schneeweifs, doch schon schwach an den Kanten durch- 

 scheinend, von Perlmutterglanz. Über der Spirituslampe erhitzt wird er 

 ganz undurchsichtig und berstet etwas auf. 



Das spec. Gew. im pulverförmigen Zustande fand ich = 2,951. 



4. Fasriger Aragonit von Ichtershausen zwischen Arnstadt 

 und Gotha. Er bildet eine dünne Lage auf braunem verwitterten Dolomit 

 der Keuperformalion, ist feinfasrig, lichte gelblichbraun, decrcpilirt über 

 der Spirituslampe mit Heftigkeit und zerfällt dabei in feine Splitter. 



Das spec. Gew. eines 2,6214 Gr. schweren Stückes fand ich 2,755; im 

 gepidverten Zustande wurde es nicht untersucht. 



5. Astiger Aragonit, sog. Eisenblüthe aus Steiermark, von 

 dem bekannten Ansehen und Verhalten. 



Spec. Gew. eines 16,3623 schweren Stückes = 2,770. 



6. Astiger Aragonit aus einem alten Schachte an demLindenbach 

 bei Ems, der an 400 Jahre geruht hatte. Die Bildung ist ganz ähnlich der 

 Eisenblüthe aus der Steiermark. Es wurde ein feiner Zacken 1,0448 Gr. 

 schwer gewogen; spec. Gew. = 2,810. 



D. Kalkspath. 



1. Fasriger Kalkspath von Andrarum in Schonen. Er bildet 

 eine etwa 4 Linien dicke Gangausfülhmg im Alaunschiefer, und enthält an 

 den Saalbändern eine dünne Lage von Eisenkies; er ist graulichwcifs und 

 etwas dickfaserig, decrepitirt in dem Glaskolben über der Spirituslampe er- 

 hitzt gar nicht, und wird nur weniger durchscheinend. 



Das spec. Gew. eines 3,2835 Gr. schweren Stückes fand ich = 2,720; 

 nachdem dassell)e gepulvert war =: 2,733. 



2. Fasriger Kalkspath von Alslon Moor (Atlasspath), er ist sehr 

 feinfaserig und bildet Ausfüllungen ähnlicher Gänge, wie der vorige, die auch 

 ein ähnliches Saalband von Eisenkies haben und wahrscheinlich auch im 

 Alaimschicfcr aufsetzen, aber über einen Zoll mächtig sind. Über der Spi- 

 i'ituslampe erhitzt, decrepitirt er nicht und verändert wenig sein Ansehen. 



Das spec. Gew. eines 4,5137 Gr. schweren Stückes fand ich 2,720; 

 nachdem er gepulvert war 2,724 {'). 



('^ Diefs dient zur Bestätigung von dem, was bei der Härte über den Atlasspath gesagt ist. 



B2 



